180 



Niederschlage durch gläserne lieber abgezogen. 4. Silberreduction. 

 Das gut ausgewaschene Chlorsilber wird mit Wasser, welches mit 

 wenig Schwefelsäure sauer gemacht worden ist, übergössen und durch 

 hineingelegtes Roheisen reducirt. 5. Silbereinschmelzen in Graphit- 

 tiegeln. Durch längeres Absetzenlassen kann man bei dem gefällten 

 Silber die Beimengung des Erzrückstandes vermeiden oder man setzt 

 beim Einschmelzen eine entsprechende Menge Fluss zu, um denselben 

 zu verschlacken. 6. Trennung des Nickels und Kobalts vom Arsen. 

 Die Lösung enthält nocli Arsensäure. Setzt man eine hinreichende 

 Menge Eisenchlorid — aus calcinirtem Eisenvitriol und Salpetersäure 

 dargestellt — i)inzu, so bildet sich basisch arsensaures Eisenoxyd, 

 das bei der Neutralisation mit feingepulvertem kohlensaurem Kalk 

 nebst dem überschüssig zugesetzten Eisenchlorid herausfällt. Enthält 

 der Kalk aber Eisenoxydul, so fällt dieses nur sehr langsam heraus; 

 die Fällung desselben kann aber durch Kochen in ßleipfannen be- 

 schleunigt werden. 7. Trennung des Kobalts vom Nickel. Diese wird 

 durch Clorkalk bewirkt, wodurch das Kobaltoxydul in Oxyd verwan- 

 delt wird und als scwarzer Niederschlag zu Boden fällt. Bei einem 

 Ueberschnss des Füllungsmittels wird auch Nickel mit niedergeschlagen. 

 Am zweckmässigten ist es, das Kobalt nicht vollständig zu fällen , da 

 einige Procente derselben der Güte des Nickels keinen Eintrag thun, 

 während umgekehrt geringe Mengen des letztern das erstere bedeu- 

 tend verschlechtern. 8. Niekelfällen. Durch eine Auflösung von frisch- 

 gebranntem Kalk in Wasser erhält man das Nickel als Gxydulhydrat. 

 9. Reduction des Nickeloxyds. Der getrocknete Niederschlag wird ge- 

 geglüht und gemahlen ; darauf mit 5 pCt. ordinärem Kornmehl und 

 etwas Runkelrüiiensyrup und Wasser zu einem möglichst steifen Teig 

 gemacht und dieser in Würfel geschnitten, die schnell getrocknet 

 werden. Dann werden sie in Kohlenpulver verpackt und in einem 

 Tiegel einer heftigen Weissglühbitze ausgesetzt. Die poröse Masse 

 schweisst bei der Reduction zusammen und behält, wenn das Nickel 

 rein war, die Würfelform bei. Sollte das Nickel noch unrein sein, 

 so genügt es, früher das Oxydhydrat mit 10 — 15 pCt. Soda zu rö- 

 sten, wodurch die letzten Antheile Arsen und Schwefel entfernt wer- 

 den. Die erhaltenen Würfel sind rauh; sie werden daher in ein um 

 seine Achse bewegliches Fass gegeben, mit Wasser abgerollt und so 

 polirt. — Die Erze, welche nach dieser Methode in einer Masse von 

 41 Cenlnern verarbeitet worden sind, hatten einen Durchschnittsge- 

 halt von 7 Mark Silber und 25 pCt. Kobalt und Nickel. Den wirk- 

 lichen Abgang an Silber berechnet Patera auf ^"'"YiooG- ^^^ darge- 

 stellte Silber war fast chemisch rein; ein gleiches gilt von dem Ko- 

 baltoxyd. Das Joachinislhaler Nickel bleibt in der äussern Form nicht 

 hinter dem sächsischen zurück. Die chemische Analyse ergab : 86,4 

 Nickel, 12,0 Kobalt, eine Spur Kupfer, 0,22 Eisen, 0,1 Schwefel 

 und 1,40 Kieselerde = 100,12. Eine andere Analyse ergab: 98,44 

 Nickel und Kobalt, Spuren von Kupfer und Schwefel, 0,56 Eisen 

 und 1,0 Kieselsäure. Es übertrifft daher viele Sorten des im Han- 



